( 93o ) 

 velles machines marines, sont de nature à compléter les renseignements 

 déjà fournis sur ce sujet par jM. Hétel. 



)) La formation des dépôts s'expliquerait, suivant M. Hétet, par la sapo- 

 nification des corps gras sous l'action de la vapeur. 



» Le Rapport de la Commission de la Marine, dont les tableaux ci-des- 

 sous reproduisent les résultats, montre que, si les huiles employées jus- 

 qu'ici au graissage des cylindres donnent environ 5o pour loo de leur 

 poids d'un résidu contenant plus de moitié d'oxyde de fer, une huile dé- 

 barrassée de ses acides libres ne donne que 19 pour luo d'un résidu ne 

 contenant que 6 pour 100 d'oxyde de fer. 



Chaudière tribord avec extraction . 

 Chaudière bâbord sans extraction. 

 Bâche 



Huile d'olive ordinaire 



2° qualité 



(type du commerce). 



39,800 

 32,200 



2,400 



Huile neutre raffinée 

 (Octave AUaire). 



I I ,400 



12,600 



4,600 



28,600 



74,400 



Soit 5i pour 100 du poids de la matière grasse pour l'huile d'olive ordinaire, a"' qualité 

 (type du commerce) ; et ig pour 100 du poids de l'huile neutre raffinée (Octave AUaire). 



Analyse des résidus, sur 1 00 grammes de matières. 



Huile neutre raffinée (Octave Allaire). 



Huile d'olive ordinaire, 2^ qualité 

 (type du commerce). 



Eau 



Matières organiques 



(corps gras) 33 . 5o 



Oxyde de fer 58, 4o 



Oxyde de cuivre.. 1,1 5 



Oxyde de plomb. . . traces. 



Perte o,o5 



Chaudières. 

 Tribord. Bâbord. 

 6 ,90 7 , 5o 



Biche. 



8,5o 



Chaudières. 



Tribord. Bâbord. 



l3,00 16,00 



Résidus 

 pris à la sur- 

 face de l'eau. 



Bâche. Chaudières. 



g,5o i4,5o 



49, 5o 

 42,10 



o.,8o 

 traces. 



o, 10 



> J"- 



78 

 4,63 

 o,5o 

 7,60 

 0,07 



79.00 

 6,00 



1,10 



o,5o 



0,40 



75,00 



7,25 



traces, 

 o, 75 

 1 ,00 



80,00 

 5,00 



traces. 

 4,80 

 0,70 



82,75 

 2,00 



traces. 



traces. 

 0,75 



100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 



M Ce dernier résidu est donc demein-é, malgré la présence de la vapeur, 

 sans action sur le métal, puisqu'il n'a pu s'incorporer que 6 pour loo 

 d'oxyde de fer, tandis que le premier en avait oxygéné 5o pour loo pour 

 se saturer. Dans le premier cas, il y a eu 25 kilogrammes environ d'oxyde 

 de fer enlevé au générateur, et dans le second i''^,700 seulement. Or, 



